30 
Sitzungsberichte 
hart und elastisch gewordenen Eisen. Denn während beim 
Eisen das Aufhören der elastischen Spannung mit einer Vo¬ 
lumen-Vermehrung und Verminderung des spec. Gewichtes 
verbunden ist, ist gerade das Umgekehrte beim Stahl der 
Fall, indem die Kraft der Elasticität bei letzterem durch 
die Ausdehnung, bei ersterem durch die Zusammendrückung 
rege gemacht wird. Mit dem Anlassen des Stahls nimmt 
er wieder an spec. Gewichte zu, und man kann mit Recht 
behaupten, dass er je härter, desto voluminöser sei, und 
umgekehrt. 
Ganz ähnlich wie der Stahl verhält sich auch das graue 
Roheisen, wenn es stark erhitzt, plötzlich abgekühlt 
wird. Nach den Beobachtungen von Hausmann betrug 
die Gewichts - Differenz zwischen langsam erkaltetem und 
abgelöschtem Roheisen 0,067, also fast so viel wie bei Roh¬ 
stahl, wogegen sie bei abgelöschtem weissem Eisen nur auf 
0,010 kam. Hieraus geht hervor, dass der Stahl die stärkste 
Ausdehnung besitzt und beim schnellen Abkühlen die grösste 
Härte annimmt, die aber bei grauem Roheisen auch immer 
noch sehr bedeutend ist, wie die aus solchem Eisen durch 
Schalenguss hergestellten Hartwalzen beweisen. 
Schliesslich machte der Redner noch auf die Anord¬ 
nung der kleinsten Krystalle in Gussstücken aus 
Eisen aufmerksam. Wie es bei Schwefelstangen und ge¬ 
gossenen Stangen von Zink, Wismuth, Kupfer u. s. w. be¬ 
kannt ist, gruppiren sich bei gleichmässiger Erkaltung die 
Krystalle der Art, dass eine ihrer Achsen senkrecht gegen 
die Abkühlungsfläche gerichtet ist, der sie zunächst liegen. 
Aus diesem Bestreben geht bei Kugeln und Cylindern das 
strahlige Gefüge hervor, welches von dem Mittelpunkte 
nach der Oberfläche hinläuft. In einem quadratischen Guss¬ 
stücke werden demnach die Krystall-Aggregate, welche jedes 
auf der nächsten Erkaltungsfläche senkrecht stehen, in zwei 
Ebenen an einander stossen, welche den Diagonalen des 
Quadrates entsprechen. Die Krystalle werden, da sie sich 
in diesen Ebenen in verschiedenen Richtungen treffen, da¬ 
selbst am wenigsten innig mit einander verwachsen sein, 
das Gussstück also auch in ihnen die geringste Festigkeit 
besitzen, wesshalb man diese Diagonal-Ebenen des quadra- 
